172 E. MANASSE 



La composizione chimica del materiale puro, seccato all'aria, è 



H^O 26,72 



SiO' 39, 17 



APO^ 34,20 



CaO tracce 



100, 09 



Se si espone la polvere dell' alloisite in un essiccatore ad acido sol- 

 forico concentrato essa subisce una perdita in peso, in tre o quattro ore 

 soltanto, di 8,94\; prolungando il trattamento per 100 ore circa la per- 

 dita si mantiene costante, cioè di 8, 94 \ . Se la polvere, così parzial- 

 mente disidratata, viene messa in ambiente saturo di umidità, non solo 

 riassorbe in tempo relativamente breve (dopo 6 ore circa) l'acqua per- 

 duta, ma anche, in seguito, una quantità notevolmente maggiore. 



Riscaldata la polvere dell'alloisite a 120^ fino a peso costante, la per- 

 dita salì a ll,54 0/(j, a 160« a 12,66 \, a 250'> a 13,85 \ . Aumentando 

 la temperatura gradatamente fino oltre 400<* la percentuale di acqua 

 eliminata rimase costante, uguale cioè a 13,85. Arroventando il mine- 

 rale la perdita salì a 26,72 ^/q. 



L'acqua dell'alloisite elbana dunque si distingue nettamente in due 

 porzioni, delle quali l'una se ne va assai facilmente, dopo riscaldamento 

 a 250*^, ed essa si trova probabilmente nel minerale allo stato di solu- 

 zione solida meglio di assorbimento, l'altra invece è cacciata soltanto 

 con la calcinazione e, ben piìi intimamente legata al minerale, sembra 

 appartenere alla costituzione di questo. 



Tali dati corrispondono in gran parte a quelli importantissimi che 

 fino dal 1887 Le Chatelier^) aveva stabilito per molte alloisiti; e, come 

 già constatò questo autore, togliendo all' alloisite la quantità di acqua più 

 facilmente eliminabile e riportando di nuovo i valori a 100, si ottengono 

 percentuali che corrispondono a quelle richieste teoricamente dalla caoli- 

 nite, H^APSi^Ol Infatti: 



^) De l'action de la chaleur sur les argiles. Bull. Soc. FranQ. de Mineralogie, 

 X, pag. 204 e seg. Paris 1887. 



